;} |(j Arlil/t'hiitci' Aliscliiiitl. Fasern. 



uulIi ;i. a. ()., (lass diese Faser auf dem englischen Markte wegen der 

 nachlässigen BcriMtung nicht so geschätzt wird, als sie es verdient. 

 Royle') heht auch die Feinheit der Fasern dieses Spinnstofl'es hervor 

 und betont, dass der Werth derselhen weniger in der Stärke als in der 

 Feinheit der Faser zu suchen ist. 



Der Gamhohanf ist von weisslichcr Farbe, mit eiiicin Stich ins (irau- 

 gelbe, und glänzt nur wenig. Die Fasern haben eine hüch.st ungleiche 

 Länge. Die feinsten messen nur einige Centimeter, die gröberen 0,\ bis 

 0,9 m. Die gröberen Fasern haben eine Dicke von 40 — 150 \i. Die 

 feinsten bestehen oft nur aus einzelnen oder wenigen Zellen. 



Die lufttrockene Faser enthält 7,38 Proc. Wasser, mit Wasserdampf 

 gesättigt, bei mittlerer Temperatur 14,61 Proc. Wasser. Die Aschen- 

 menge der getrockneten Faser beträgt 2,55 Proc. Die Asche ist kry- 

 stallfrei. 



Mit Jodlösung befeuchtet, färbt sich jede Faser goldgelb. Auf Zusatz 

 von Schwefelsäure ^verden die Bastzellen bis auf die innerste Zellwand- 

 schicht unter starker Aufquellung indigoblau gelarbt. Kupferoxydammo- 

 niak löst unter starker Bläuung und nach vorhergegangener starker 

 Aufquellung jede Bastzelle bis auf die innerste Zellwandschicht auf, welche 

 als structurloser gewundener Sack zurückbleibt, häufig auch unter starker 

 Auftreibung jene eigenthümliche spiralige Streifung annimmt, die an den 

 Bastzellen des Hanfes aufgefunden wurde. Schwefelsaun^s Anilin färbt 

 die Faser nur wenig gelb, Phluroglucin und Salzsäure liringen auch nur 

 schwache Violettfärbung hervor, etwa so wie bei gutem Hanf. Diese 

 Beobachtungen lehren, dass die Bastzellen des Hihiscfis catinahinus nur 

 sehr wenig verholzt sind, und hierdurch erklärt sich auch die Weichheit 

 und Geschmeidigkeit dieses Spinnstoffes, welcher in seiner (iüle mehr 

 dem Flachs imd den bessern Sorten von Hanf als der .hil<^ an die Seite 

 zu stellen ist. 



Sowohl (lurcli Kalilauge als auch durch ('.hromsäuic lassen sich die 

 an der Zusammensetzung der Fasern Anlheil nehmenden Klemenlarorgane 

 aus dem Verbände bringen. Man erkennt, dass die feineren Fasern bloss 

 aus Bastzellen bestehen. Die gröberen führen an einer der Aussenllächen, 

 näiiilicli an jener Seite, die auch am Stengel nach aussen hin gestellt 

 wai', parenchymatische dünnwandige, jedoch ziemlich stark verholzte 

 Zellen, die bei der l'>inwii'kung des Kupferoxydammoniaks auf die Faser 

 fast gar nicbl angegrilVen wcidm, inid Ihm der üeliandinng mil .lod und 

 Schwefelsälire eine; biaune l'arbe annehmen, während, wie schon dben 

 erwähnt wiu'de, die Basizelien sich bierlM-i tief bläuen, und Knpl'eroxyd- 

 anini<iiiial\ dirvi« /fllni aiifirist. Schwefelsaures Anilin färbt dii- Basizelien 



I I 



